Stannum : Jurnal Sains dan Terapan Kimia, 4 (2) (2022) 19-26
Stannum : Jurnal Sains dan Terapan Kimia
Website: https://journal.ubb.ac.id/index.php/stannum doi: 10.33019/jstk.v4i1.2533 Research paper
Characterization of Cassava ( Manihot esculenta Crantz) Peel Activated Carbon based on Impregnation Ratio and Activation Temperature

## Karakterisasi Karbon Aktif Kulit Singkong ( Manihot esculenta Crantz) Berdasarkan Rasio Impregnasi dan Suhu Aktivasi

## Blessy Yemima Andiani, Cucun Alep Riyanto*, dan Yohanes Martono
Department of Chemistry, Faculty of Science and Mathematics, Universitas Kristen Satya Wacana Jalan Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 Jawa Tengah-Indonesia * Corresponding author: cucun.riyanto@uksw.edu
Received: August 19, 2021   Accepted: April 11, 2022   Published: May 26, 2022

## ABSTRACT
Cassava  peel  is  a  natural  material  that  is  still  underutilized  even  though  has  the  potential  as  an alternative to activated carbon precursors. In the synthesis of activated carbon, the impregnation ratio  and  activation  temperature  are  important  factors  that  affect  the  characteristics  of  the activated  carbon  produced.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  variations  in  the impregnation ratio (carbon: H 3 PO 4 ) and activation temperature on the characteristics of activated carbon  from  cassava  peel  (CPAC) and  to  determine  the  optimal  conditions  in the  manufacture  of CPAC. In this study, CPAC was produced by treatment with various impregnation ratios of 1:5, 1:6, 1:8, 1:10, and 1:12 (w/w, carbon: H 3 PO 4 30%) and a range activation temperature variation of 400 - 800 °C in the furnace for 60 minutes. The CPAC results were analyzed using FTIR, XRD, and SEM- EDX instruments. Based on the results of the FTIR test, it is showed that the characteristics of CPAC contain functional groups O – H, C –H, C≡C, C=C, C– O/P=O with an impregnation ratio of 1:6 (w/w, carbon:  H 3 PO 4 30%)  and  an  activation  temperature  of  500  °C  for  60  minutes  to  be  the  optimal conditions in the production of CPAC. The CPAC has an amorphous crystalline character based on XRD  analysis  and  a  hollow  (porous)  surface  based  on  SEM  analysis.  The  results  of  the  EDX  test showed that CPAC consisted of the elements carbon (C), oxygen (O), nitrogen (N), phosphate (P), sodium (Na) with the respective percentages  being 72.60%, 15.52%, 10 .32%, 1.09%, and 0.47% respectively.
Keywords :  activation  temperature,  activated  carbon,  cassava  peel,  hollow  surface,  impregnation ratio

## PENDAHULUAN
Singkong  dikenal  sebagai  salah  satu komoditas  pertanian  terpenting  di  banyak negara termasuk di Indonesia (Bhatnagar et al., 2015). Umumnya pemanfaatan singkong hanya terbatas pada dagingnya sebagai bahan pangan sedangkan bagian kulitnya sebagian dimanfaatkan  sebagai  pakan  ternak  dan selebihnya  dibuang  (Santoso  et  al.,  2014). Pemanfaatan  kulit  singkong  sebagai  pakan ternak  cukup  terbatas  karena  mengandung
cyanogenic  glucosides yang  dapat  meracuni hewan  ternak  (Suprabawati  et  al.,  2018) sehingga  selebihnya  menjadi  limbah  karena dibuang  begitu  saja.  Hal  ini  menjadi  ancaman pembuangan  di  sebagian  besar  negara  yang menjadikan  singkong  sebagai  makanan  pokok (Oghenejoboh, 2015).
Kulit  singkong  merupakan  biomassa lignoselulosa  dengan  kandungan  utama hemiselulosa  yaitu  23,9%  dan  lignin  7,5% (Widiarto  et  al.,  2019)  yang  memiliki  potensi
besar  untuk  digunakan  sebagai  prekursor karbon aktif. Seperti pada penelitian (Suprabawati  et  al.,  2018)  karbon  aktif  kulit singkong  menunjukkan kemampuan signifikan untuk  pengikatan  logam  dari  larutan  berair yaitu pada penjerapan ion Pb 2+ yang mencapai 98%.  Selain  itu  dengan  adanya  kandungan unsur karbon yang cukup banyak yaitu sekitar 59,31%  (Setyoningsih  &  Indarti,  2018)  serta kaya akan gugus karboksil, hidroksil dan amino menjadikan  kulit  singkong  sangat  berpotensi sebagai prekursor karbon aktif. Kulit singkong dianggap  aman  apabila  digunakan  sebagai karbon  aktif  karena  mengandung  enzim detoksifikasi sianida ( β -cyanoalanine synthase ) yang  dapat  mempertahankan  sianida  pada konsentrasi  aman  (Mohd-asharuddin  et  al., 2017).
Karbon  aktif  merupakan  padatan amorf berbentuk  heksagonal  datar  dengan  sebuah atom C pada setiap sudutnya, memiliki sruktur berpori  mikro  dengan  tingkat  reaktivitas permukaan  yang  tinggi  (Menya  et  al.,  2018). Karbon  aktif  dapat  diproduksi  baik  secara alami  maupun  sintetis  dari  prekursor  padat karbon.  Secara  umum,  ada  dua  sumber  utama produksi  karbon  aktif  yaitu  dari  batubara  dan produk  samping  pertanian  atau  bahan lignoselulosa (Yahya et al.,  2015). Penggunaan limbah  pertanian  sebagai  prekursor  karbon aktif juga telah terbukti terbarukan dan relatif lebih  murah  dan  pada  akhirnya  dapat memanfaatkan  limbah  secara  efektif  menjadi kekayaan (Hirunpraditkoon et al., 2011).
Seperti pada penelitian Riyanto et al.( 2020) yang  melakukan  sintesis  karbon  aktif  dari Annatto  peel ( Bixa  orellana  L). menggunakan H 3 PO 4 50% dengan variasi suhu aktivasi (400 – 800  °C)  dan  rasio  impregnasi  (1:3 – 1:7) menunjukkan pengaruh terhadap karakteristik gugus  fungsi  karbon  aktif  yang  dihasilkan. Dimana pada suhu aktivasi 500 °C dan rasio 1:5 mampu menurunkan gugus C – O  atau P=O yang ada  dalam  karbon  aktif  dibandingkan perlakuan  lainnya,  sehingga  karakteristik karbon  aktif  yang  dihasilkan  lebih  mendekati karbon  aktif  standard.  Selain  itu,  penelitian Riyanto  et  al.  (2020)  yang  melakukan  sintesis karbon  aktif  dari  daun  enceng  gondok  dengan variasi suhu  aktivasi (400 – 800 °C) dan waktu aktivasi  (30 – 150  menit)  juga  menunjukkan pengaruh  terhadap  karakteristik  gugus  fungsi yang  dihasilkan.  Dimana  suhu  aktivasi  600  °C dan  waktu  aktivasi  selama  60  menit  menjadi kondisi optimal dalam penelitian tersebut. Hal
ini  dilihat  dari  gugus  fungsi  yang  dihasilkan paling mendekati karbon aktif standard.
Dari  kedua  penelitian  di  atas  dapat diketahui  bahwa  proses  aktivasi  baik  fisika (pemanasan)  maupun  kimia  (impregnasi) menjadi  hal  yang  diperhatikan  karena berpengaruh  terhadap  karakteristik  karbon aktif  yang  dihasilkan.  Seperti  pada  penelitian (Omotosho  &  Sangodoyin,  2013)  yang memperoleh  karbon  aktif  kulit  singkong  yang diaktivasi secara kimia memiliki rata-rata pori dua  kali  lebih  besar  dibandingkan  yang  hanya diaktivasi  secara    fisika.  Aktivasi  kimia biasanya menggunakan berbagai aktivator baik asam  maupun  basa  (Kayiwa  et  al.,  2019; Moreno-Piraján  &  Giraldo,  2010).  Rasio impregnasi  menjadi  faktor  penting  dalam proses  aktivasi  kimia.  Wang  et  al.  (2010) melakukan  sintesis  karbon  aktif  dari  hasil pemangkasan tunas mulberry dan menemukan bahwa  rasio  impregnasi  berpengaruh  nyata terhadap  rendemen  dan  kapasitas  adsorpsi iodium karbon aktif. Rendemen meningkat dari 35,59%  menjadi  37,80%  dan  bilangan  iod meningkat dari  886,14  mg/g  menjadi  1067,77 mg/g.  Omotosho  &  Sangodoyin  (2013) melakukan  sintesis  karbon  aktif  dari  kulit singkong  dan  menemukan  bahwa  rasio impregnasi berpengaruh terhadap kemampuan karbon  aktif  dalam  menurunkan  kadar  BOD. Efisiensi  penurunan  BOD 5 yaitu  78,8;  85,9; 87,9;  dan  92,9%  masing-masing  dari  karbon tanpa  aktivasi  sampai  karbon  aktif  dengan tingkat aktivasi ZnCl 2 yaitu 1:3; 2:3; dan 1:1. Parameter  lain  yang  berpengaruh  terhadap karakteristik  karbon  aktif  adalah  suhu  ketika proses aktivasi (Menya et al., 2018). Foo & Lee (2010)  mempelajari  sifat  karbon  aktif  yang dibuat  dari  “petai"  dengan  memvariasikan suhu  aktivasi  dari  450 – 600  °C  menggunakan aktivator  H 3 PO 4 .  Mereka  menemukan  bahwa luas  permukaan  secara  bertahap  meningkat dari  suhu  450 – 600  °C  serta  mulai  menurun pada  suhu  650  °C  dan  seterusnya.  Porositas karbon  aktif  juga  meningkat  seiring  dengan peningkatan  suhu.  Pada  sintesis  karbon  aktif dari  limbah  bambu  dengan  variasi  suhu aktivasi  150 – 450  °C  menunjukkan  pengaruh yang  signifikan  terhadap  rata-rata  luas  pori karbon  aktif  yang  terbentuk  yaitu    dari  50,45 µm hingga 104,83 µm.
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya  belum  dilakukan  kajian  tentang pengaruh  rasio  impregnasi  dan  suhu  aktivasi terhadap  karakterisitik  karbon  aktif  kulit singkong  yang diaktivasi  menggunakan  H 3 PO 4 .
Oleh  karena  itu,  peneliti  merasa  perlu melakukan  penelitian  untuk  menentukan pengaruh  rasio  impregnasi  dan  suhu  aktivasi terhadap  karakteristik  gugus  fungsi  karbon aktif  kulit  singkong,  menentukan  kondisi optimal  dalam  sintesis  karbon  aktif  kulit singkong  yang diaktivasi  menggunakan  H 3 PO 4 , serta  menentukan  karakter  kristal  dan permukaan karbon aktif kulit singkong.

## METODOLOGI
Bahan Kulit  singkong  ( Manihot  esculenta Crantz) yang  diperoleh  dari  sentra  industri  singkong Ledok,  Salatiga.  H 3 PO 4 (E-Merck  Germany), NaOH  (Merck,  in  Nort  America)  yang berderajat  PA  ( Pro-Analysis ),  akuades,  kertas saring  (Whatman  No.91)  diperoleh  dari Laboratorium Kimia FSM UKSW.
Alat Grinder ,  oven,  neraca  analitis  dengan ketelitian  0,1  mg  (Ohaus  PA214),  ayakan  30 dan  60 mesh , furnace (Vulcan  A-550),  cawan krus, cawan petri,  pH meter (Hanna HI 9812), erlenmeyer, gelas beaker , dan corong kaca.
Instrumen Spektrofotometer Inframerah (FT-IR, Shimadzu  Prestige  21 – Universitas  Gadjah Mada;  FT-IR  Nicolet  Avatar  360  IR – Universitas  Islam  Indonesia),  Difraktometer Sinar-X  (XRD  Bruker  D2  Phaser – Universitas Islam  Indonesia)  dan  Mikroskop  Pemindai Elektron  (SEM  Phenom  Desktop  ProXL – Universitas Islam Indonesia).
Prosedur Preparasi  Sampel  dengan  modifikasi (Ki  et al., 2013)
Kulit  singkong  dipisahkan  antara  bagian putih  dengan  kulit  luarnya  lalu  dicuci  bersih. Kulit  singkong  yang  sudah  bersih  dipotong kecil-kecil  lalu  dikeringkan  di  bawah  sinar matahari  selama  2  hari  dilanjutkan  dengan dioven pada suhu 110 °C selama 24 jam. Kulit singkong yang sudah kering dihaluskan dengan di grinder lalu  diayak  menggunakan  ayakan ukuran 30 mesh.
Karbonisasi  Sampel  dengan  modifikasi (Suprabawati et al., 2018)
Sampel  hasil  ayakan  dikarbonisasi  dengan furnace pada suhu 500 °C selama 60 menit lalu diayak menggunakan ayakan ukuran 30 mesh .
Aktivasi Sampel dengan modifikasi (Riyanto
& Prabalaras, 2019) Karbon kulit singkong diimpregnasi menggunakan larutan H 3 PO 4 30% dengan rasio impregnasi  1:5;  1:6;  1:8;  1:10;  1:12  (b/b, karbon:H 3 PO 4 30%)  selama  24  jam.  Karbon hasil  impregnasi  lalu  disaring,  dikeringkan dengan oven pada suhu 110 °C selama 24 jam lalu  di- furnace kembali  pada  suhu  600  °C selama 60 menit. Kemudian variasi selanjutnya yaitu  dengan  karbon  kulit  singkong  yang diimpregnasi  dengan  rasio  1:6  diaktivasi pada suhu 400, 500, 600, 700 dan 800 °C selama 60 menit.  Karbon  aktif  kulit  singkong  (KAKS) dinetralkan  menggunakan  larutan  NaOH  1  M dan dibilas dengan akuades hingga pH=7. KAKS dikeringkan  dengan  oven  pada  suhu  110  °C selama  24  jam  lalu  diayak  menggunakan ayakan ukuran 60 mesh .
Karakterisasi Karbon Aktif Kulit Singkong Karbon  aktif  kulit  singkong  dikarakterisasi dengan  FTIR  untuk  mengetahui  gugus fungsionalnya pada bilangan gelombang 4000 – 400  cm -1 .  Analisa  sifat  kristal  menggunakan XRD dan analisa permukaan KAKS menggunakan  SEM,  berturut-turut  pada  rasio impregnasi dan suhu aktivasi optimal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakterisasi  Gugus  Fungsi  Karbon  Aktif (FTIR)
Spektra  FTIR  KAKS  dengan  variasi  rasio impregnasi  yang  diaktivasi  pada  suhu  600  °C selama  60  menit  disajikan  pada Gambar  1 . Berdasarkan hasil yang diperoleh terlihat pada rasio impregnasi karbon:H 3 PO 4 (b/b) yaitu 1:5 dan  1:6,  intensitas  serapan  pada  bilangan gelombang  1000 – 1300  cm -1 mengalami penurunan,  sedangkan  pada  rasio  1:8;  1:10; dan  1:12  terjadi  kenaikan  intensitas  ditandai dengan  pita  serapan  yang  melebar.  Kenaikan intesitas  serapan  pada  rasio  1:8  sampai  1:12 ini  dikarenakan  volume  asam  fosfat  yang berlebih  mengakibatkan  kuatnya  ikatan terionisasi  P + - O - dan  P – O – C  sedangkan penurunan  intensitas  serapan  pada  rasio  1:5 dan  1:6  ini  disebabkan  volume  asam  fosfat yang sedikit tidak mencukupi untuk menguraikan    atau    membersihkan  gugus- gugus pengotor dalam karbon (Li et al., 2015).
Gambar  1. Spektra  FTIR:  a)  karbon  aktif standard (komersial); karbon aktif kulit singkong  (KAKS)  dengan  variasi  rasio impregnasi (karbon : H 3 PO 4 30%, b/b):
b) 1:5; c) 1:6; d) 1:8; e) 1:10; dan f) 1:12
pada  suhu  aktivasi  600  °C  selama  60 menit.
Berdasarkan Gambar 1a-f didapatkan hasil KAKS  optimal yaitu  pada rasio  impregnasi  1:6 (b/b)  dengan  H 3 PO 4 yang  menunjukkan intensitas  P=O  paling  rendah  sehingga memiliki  spektra  paling  mendekati  karbon aktif standard.
Setelah  mengetahui  rasio  impregnasi optimal,  selanjutnya  adalah  menyelidiki pengaruh  suhu  aktivasi  terhadap  gugus  fungsi KAKS yang disajikan pada Gambar 2 .
Gambar  2. Spektra  FTIR:  a)  karbon  aktif standard;  karbon  aktif  kulit  singkong (KAKS) dengan variasi suhu aktivasi: b) 400 °C; c) 500 °C; d) 600 °C; e) 700 °C; dan f) 800 °C pada rasio impregnasi 1:6 (karbon  :  H 3 PO 4 30%,  b/b)  selama  60
menit.
Pada rentang bilangan gelombang 1498,49 – 1588,32 cm -1 terlihat intensitas yang kuat pada suhu  aktivasi  400  °C  dan  menurun  seiring
kenaikan  suhu  aktivasi.  Hal  ini  dikarenakan gugus C=C yang berasal dari cincin aromatis ini dihasilkan  dari  penguraian  ikatan  C – H  dan membentuk ikatan C=C yang lebih stabil ketika suhu  aktivasi  lebih  tinggi  (Mopoung  et  al., 2015).  Selain  itu  muncul  pita  serapan  yang cukup  lebar  pada  bilangan  gelombang  1000 – 1300  cm -1 dimana  KAKS  yang  diaktivasi  pada suhu  500  °C  menunjukkan  penurunan intensitas  pita  serapan  gugus  C – O  atau  P=O yang paling baik dibandingkan perlakuan suhu lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Intensitas Puncak Serapan KAKS pada bilangan gelombang 1000 – 1300 cm -1 Suhu (°C) Intensitas Puncak Serapan C – H C – O 400 46,641 48,069 500 10,056 10,099 600 26,975 25,364 700 24,553 23,171 800 22,632 21,668 Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  pelakuan suhu  aktivasi  500  °C  lebih  bagus  dalam menurunkan  gugus  C – O  atau  P=O  sehingga spektra  yang  dihasilkan  lebih  mendekati karbon  aktif  standard.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  suhu  500  °C  merupakan  suhu  optimal dalam sintesis KAKS pada rasio impregnasi 1:6 (karbon : H 3 PO 4 30%, b/b).
Analisis Kristalinitas Karbon Aktif (XRD) Difraktogram  XRD  karbon  aktif  standard dan  KAKS  dengan  perlakuan  rasio  impregnasi 1:6 (b/b) serta suhu aktivasi 500 °C selama 60 menit disajikan pada Gambar 3 . Dari Gambar 3 diketahui  bahwa  difraktogram  KAKS  dan karbon  aktif  standard  memiliki  tampilan berupa  rentang  sudut  lebar  dan  tidak  adanya puncak  tajam  yang  menunjukkan  struktur dominan amorf (Latifan  &  Susanti,  2012; Shrestha  et  al.,  2016).  Pada  difraktogram XRD karbon aktif standard ( Gambar 3a )
menunjukkan  dua  puncak  pada  sudut  difraksi 25,03°  dan  43,34°  sedangkan  pada  KAKS difraktogram  XRD  muncul  pada  sudut  difraksi 23,73° dan 41,86°.
Puncak  difraksi ⁓ 41°  ( Gambar  3b )  tidak terlihat  jelas  dimungkinkan  karena  masih adanya  pengotor  pada  sampel  sehingga diperlukan  proses  pemurnian  lebih  lanjut. Selain  itu,  proses  aktivasi  menyebabkan terjadinya  pergeseran  pelat  heksagonal  yang semula  keteraturannya  tinggi  (kristalin) menjadi  tidak  teratur  ( amorf )    sehingga
berpengaruh  terhadap  tinggi  rendahnya puncak XRD yang dihasilkan (Shibuta & Elliott, 2011).
Gambar  3. Difraktogram  XRD:  a)  karbon aktif standard;  b)  KAKS  dengan  rasio impregnasi  1:6  (karbon  :  H 3 PO 4 30%,
b/b) dan suhu aktivasi 500 °C selama
60 menit. Analisis  Permukaan  dan  Distribusi  Unsur Karbon Aktif (SEM-EDX) Morfologi permukaan KAKS dengan mikrograf  SEM  karbon  aktif  kulit  singkong disajikan  pada Gambar  4 .  Berdasarkan  citra SEM  KAKS  perbesaran  1500x  ( Gambar  4a ) terlihat  bahwa  permukaan  KAKS  memiliki karakteristik  berongga  seperti  sarang  lebah dengan  struktur  yang  tidak  beraturan  dan heterogen  (Schwantes  et  al.,  2015;  Yakout  & Sharaf  El-Deen,  2016).  Kenampakan  rongga pada  permukaan  KAKS  dihasilkan  dari penguapan  zat  pengaktif  yang  dalam  hal  ini adalah  asam  fosfat  selama  karbonisasi, meninggalkan ruang yang sebelumnya ditempati  oleh  zat  pengaktif  (Ibrahim  et  al., 2015; Yakout & Sharaf El-Deen, 2016) sehingga menunjukkan  bahwa  proses  aktivasi  telah menciptakan  pori-pori  pada  permukaan  KAKS (Ndongo et al., 2020; Omotosho & Sangodoyin, 2013).

## (a) (b)
Gambar 4. Citra SEM KAKS dengan perlakuan rasio impregnasi 1:6 (b/b) serta suhu aktivasi 500 °C selama 60 menit: a) perbesaran 1500x; b) perbesaran 10000x
Karakteristik  permukaan  KAKS  yang berongga  diperkuat  pada  perbesaran  10000x ( Gambar 4b ) dimana juga terlihat permukaan KAKS  yang  berwarna  putih  dan  halus  karena diduga  memiliki  pori  atau  rongga  yang  kecil, hal ini dapat diindikasikan sebagai residu zat- zat  tertinggal  yang  terbentuk  selama  proses karbonisasi  (Shamsuddin  et  al.,  2016).  Hasil SEM  dilanjutkan  analisa  EDX  untuk  distribusi unsur pada KAKS ( Tabel 2) . Berdasarkan Tabel  2 terlihat  bahwa karbon (C) dan oksigen (O) merupakan unsur dominan  di  dalam  KAKS  dengan  persentase masing-masing adalah 72,60% dan 15,52%.
Tabel 2. Komposisi unsur kimia KAKS Unsur Persen Komposisi Unsur (%) C 72,60 O 15,52 N 10,32 P 1,09 Na 0,47 Dapat dikatakan KAKS memiliki karakteristik  yang  baik  untuk  digunakan sebagai adsorben (Menya et al., 2018; Ndongo et  al.,  2020).  Adanya  kandungan  oksigen dimungkinkan  karena  adanya  air  yang teradsorpsi  serta  menunjukkan  KAKS  kaya
akan  gugus  fungsi  seperti  karboksil,  karbonil, atau  fenol  pada  permukaannya  (Yahya  et  al., 2015). Kemudian adanya atom N dalam KAKS dimungkinkan  berasal  dari  senyawa  sianida (HCN)  yang  merupakan  kandungan  alami dalam kulit singkong yang belum terdekomposisi  sempurna  pada  saat  proses karbonisasi sehingga masih terdapat di dalam KAKS. Selain itu, adanya kandungan fosfat (P) dan  Na  dalam  KAKS  dapat  diindikasikan sebagai hasil proses impregnasi menggunakan H 3 PO 4 serta  penetralan  menggunakan  larutan NaOH (Van et al., 2019).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisa  FTIR,  karakteristik karbon  aktif  kulit  singkong  mengandung gugus  fungsional  O – H,  C –H,  C≡C,  C=C,  C– O/P=O  dengan  kondisi  optimal  produksi karbon  aktif  kulit  singkong  yaitu  pada  rasio impregnasi 1:6 (karbon : H 3 PO 4 30%, b/b) dan suhu  aktivasi  500  °C  selama  60  menit.  Dari hasil  analisa  XRD  dan  SEM,  struktur  kristal yang  dihasilkan  bersifat amorf serta  memiliki struktur  pori  berongga  sehingga  baik  apabila digunakan  sebagai  adsorben.  Hasil  analisa EDX,  menunjukkan  bahwa  pada  KAKS mengandung unsur Karbon (72,60%), Oksigen (15,52%), Nitrogen (10,32%), Fosfat (1,09%), dan Natrium (0,47%).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga atas dukungan  dana  untuk  analisis/karakterisasi material karbon aktif dan pembelian beberapa bahan  kimia  ( grade  pro-analysis )  melalui Skema  Hibah  Penelitian  Internal  Skim Penelitian Fundamental Tahun Anggaran 2020 Periode Juli – Desember 2020.

## REFERENSI
Bhatnagar, A., Sillanpää, M., & Witek-Krowiak, A.  (2015).  Agricultural  waste  peels  as versatile biomass for water purification - A  review. Chemical  Engineering  Journal ,
270 , 244 – 271. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.01.13
5 Foo,  P.,  &  Lee,  L.  (2010).  Preparation  of activated  carbon  from  Parkia  Speciosa Pod  by  chemical  activation. Proceedings of  the  World  Congress  on  Engineering … , II , 1 – 17.
Hirunpraditkoon,  S.,  Tunthong,  N.,  Ruangchai, A.,  &  Nuithitikul,  K.  (2011). 4.Hiru . 5 (6),
477 – 481.
Ibrahim,  T.  H.,  Babar,  Z.  Bin,  &  Khamis,  M.  I.
(2015).  Removal  of  Lead  (II)  Ions  from Aqueous  Solution  Using  Eggplant  Peels Activated  Charcoal. Separation  Science and Technology (Philadelphia) , 50 (1), 91 – 98. https://doi.org/10.1080/01496395.201 4.948558
Kayiwa,  R.,  Olupot,  P.  W.,  &  Lubwama,  M. (2019).  Production  and  Potential  of
Activated Carbon from Cassava Peels for Remediation  of  Active  Pharmaceutical Ingredients from Wastewater : A Review. Journal of Materials Science Research and Reviews , 4 (4), 1 – 24.
Ki,  O.  L.,  Kurniawan,  A.,  Lin,  C.  X.,  Ju,  Y.  H.,  & Ismadji,  S.  (2013).  Bio-oil  from  Cassava Peel:  A  Potential  Renewable  Energy Source. Bioresource  Technology , 145 ,
157 – 161. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013. 01.122 Latifan,  R.,  &  Susanti,  D.  (2012).  Aplikasi Karbon  Aktif  Dari  Tempurung  Kluwak (Pangium Edule) Dengan Variasi Temperatur  Karbonisasi  Dan  Aktifasi Fisika  Sebagai  Electric  Double  Layer Capasitor (Edlc).

## JURNAL TEKNIK
MATERIAL DAN METALURGI , 1 (1), 1 – 6. Li, Y., Zhang, X., Yang, R., Li, G., & Hu, C. (2015). The Role of H3PO4 in The Preparation of Activated  Carbon  from  NaoH-treated Rice  Husk  Residues. AIChE  Annual Meeting, Conference Proceedings . https://doi.org/10.1039/x0xx00000x Menya,  E.,  Olupot,  P.  W.,  Storz,  H.,  Lubwama,
M.,  &  Kiros,  Y.  (2018).  Production  and performance  of  activated  carbon  from rice husks for removal of natural organic matter  from  water:  A  review. Chemical Engineering  Research  and  Design , 129 , 271 – 296. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2017.11
.008
Mohd-asharuddin,  S.,  Othman,  N.,  Shaylinda, N.,  &  Zin,  M.  (2017). A  Chemical  and Morphological  Study  of  Cassava  Peel :  A Potential  Waste  as  Coagulant  Aid . 06012 , 1 – 8. Mopoung,  S.,  Moonsri,  P.,  Palas,  W.,  & Khumpai, S. (2015). Characterization and Properties of Activated Carbon Prepared from Tamarind Seeds by KOH Activation for  Fe  (  III  )  Adsorption  from  Aqueous Solution. The  Scientific  World  Journal ,
2015 , 1 – 9.
Moreno-Piraján,  J.  C.,  &  Giraldo,  L.  (2010). Adsorption  of  copper  from  aqueous solution  by  activated  carbons  obtained by  pyrolysis  of  cassava  peel. Journal  of Analytical  and  Applied  Pyrolysis , 87 (2), 188 – 193. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2009.12.0 04 Ndongo,  G.  K.,  Nsami,  N.  J.,  &  Mbadcam,  K.  J. (2020).  Ferromagnetic  Activated  Carbon from  Cassava  (Manihot  dulcis)  Peels Activated by Iron(lll) Chloride: Synthesis and Characterization. BioResources , 15 (2), 2133 – 2146. https://doi.org/10.15376/biores.15.2.21 33-2146 Oghenejoboh,  K.  M.  (2015). Effects  of  Cassava Wastewater  on  the  Quality  of  Receiving Water  Body  Intended  for  Fish  Farming Effects  of  Cassava  Wastewater  on  the Quality of Receiving Water Body Intended for Fish Farming . October . https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/1 4356
Omotosho,  O.  A.,  &  Sangodoyin,  A.  Y.  (2013). Production and utilization of cassava peel activated carbon in treatment of effluent from cassava processing industry. Water Practice  and  Technology , 8 (2),  215 – 224.
https://doi.org/10.2166/wpt.2013.023
Riyanto,  C.  A.,  Ampri,  M.  S.,  &  Martono,  Y.
(2020). Synthesis and Characterization of Nano  Activated  Carbon  from  Annatto Peels  (Bixa  orellana  L.)  Viewed  from Temperature Activation and Impregnation Ratio of H3PO4. EKSAKTA: Journal  of  Sciences  and  Data  Analysis , 1 (1), 44 – 50. https://doi.org/10.20885/eksakta.vol1.i ss1.art7
Riyanto,  C.  A.,  &  Prabalaras,  E.  (2019).  The Adsorption  Kinetics  and  Isoterm  of Activated  Carbon  from  Water  Hyacinth Leaves  (Eichhornia  crassipes)  on  Co(II).
Journal  of  Physics:  Conference  Series ,
1307 (1).  https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1307/1/012002 Riyanto,  C.  A.,  Prabalaras,  E.,  &  Martono,  Y. (2020). Karakterisasi Nanopartikel Karbon  Aktif  dari  Daun  Eceng  Gondok (Eichhornia crassipes) Berdasarkan Variasi  Suhu  dan  Waktu  Aktivasi. Jurnal Kimia Dan Kemasan , 42 (2), 85.
https://doi.org/10.24817/jkk.v42i2.563
3
Santoso,  R.  H.,  Susilo,  B.,  &  Nugroho,  W.  A. (2014).  Pembuatan  dan  Karakterisasi Karbon  Aktif  dari  Kulit  Singkong (Manihot esculenta Crantz) Menggunakan  Activating  Agent  KOH. Jurnal  Keteknikan  Pertanian  Tropis  Dan Biosistem , 2 (3), 279 – 286.
Schwantes,  D.,  Celso,  A.,  Jr,  G.,  Casarin,  J., Pinheiro, A., Pinheiro, I. G., & Coelho, G. F. (2015). Removal  of  Cr  (  III  )  from Contaminated  Water  Using  Industrial
Waste  of  The  Cassava  as  Natural Adsorbents . November . https://doi.org/10.5897/AJAR2015.
Setyoningsih,  L.  A.,  &  Indarti,  D.  (2018). Making  and  Characterization  of  Active Cigarette  Skin  Character  Using  ZnCl2 Activator. Jurnal Kimia Riset , 3 (1), 13 – 19.
Shamsuddin, M. S., Yusoff, N. R. N., & Sulaiman, M. A. (2016). Synthesis and
Characterization  of  Activated  Carbon Produced  from  Kenaf  Core  Fiber  Using H3PO4  Activation. Procedia  Chemistry , 19 , 558 – 565. https://doi.org/10.1016/j.proche.2016.0 3.053
Shibuta,  Y.,  &  Elliott,  J.  A.  (2011).  Interaction between  Two  Graphene  Sheets  with  A Turbostratic  Orientational  Relationship. Chemical  Physics  Letters , 512 (4 – 6),  146 –
150. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2011.07 .013 Shrestha,  L.  K.,  Andhikari,  L.,  Shrestha,  R.  G.,
Andhikari,  M.  P.,  Andhikari,  R.,  Hill,  J.  P.,
Pradhananga, R. R., & Ariga, K. (2016). No
Title. Nanoporous  Carbon  Materials  with Enhanced  Supercapacitance  Performance and  Non-Aromatic  Chemical  Sensing  with C1/C2 Alcohol Discrimination , 17 (1), 483 –
492. Suprabawati,  A.,  Holiyah,  N.,  &  Jasmansyah,  J. (2018). Kulit Singkong (Manihot esculenta  Crantz)  Sebagai  Karbon  Aktif dengan  Berbagai  Langkah  Pembuatan untuk Adsorpsi Ion Logam Timbal Pb2+) dalam Air. Jurnal Kartika Kimia , 1 (1), 21 – 28.
Van,  K.  Le,  Luong,  T.,  &  Thu,  T.  (2019).
Preparation  of  Pore-Size  Controllable Activated  Carbon  from  Rice  Husk  Using Dual Activating Agent and Its Application
in Supercapacitor . 2019 .
https://doi.org/https://doi.org/10.1155
/2019/4329609
Wang, J., Wu, F. A., Wang, M., Qiu, N., Liang, Y., Fang, S. Q., & Jiang, X. (2010). Preparation of  activated  carbon  from  a  renewable agricultural residue of pruning mulberry shoot. African  Journal  of  Biotechnology ,
9 (19), 2762 – 2767. https://doi.org/10.5897/AJB2010.000-
3101 Widiarto,  S.,  Pramono,  E.,  Rochliadi,  A.,  & Arcana, I. M. (2019). Cellulose Nanofibers Preparation  from  Cassava  Peels  via Mechanical Disruption . 2 – 11. Yahya,  M.  A.,  Al-Qodah,  Z.,  &  Ngah,  C.  W.  Z. (2015).  Agricultural  bio-waste  materials as  potential  sustainable  precursors  used for  activated  carbon  production:  A review. Renewable  and  Sustainable Energy Reviews , 46 , 218 – 235. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.02.0 51
Yakout,  S.  M.,  &  Sharaf  El-Deen,  G.  (2016).
Characterization  of  Activated  Carbon Prepared  by  Phosphoric  Acid  Activation of  Olive  Stones. Arabian  Journal  of Chemistry , 9 , S1155 – S1162.
https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2011.1 2.002